# Disulfuro de titanio

El disulfuro de titanio es un compuesto inorgánico de fórmula TiS$_2$. Es un sólido de color amarillo dorado y alta conductividad eléctrica,que pertenece a un grupo de compuestos denominados dicalcogenuros de metales de transición, cuya estequiometría es ME$_2$. El TiS$_2$ se ha empleado como material catódico en baterías recargables.

## Estructura

Con una estructura en capas, el TiS$_2$ adopta una estructura hexagonal cerrada (hcp, por sus siglas en inglés), análoga a la del yoduro de cadmio (CdI$_2$). En este motivo, la mitad de los huecos octaédricos están llenos de un "catión", en este caso Ti$^{4+}$.Cada centro de Ti está rodeado por seis ligandos de sulfuro en una estructura octaédrica. Cada sulfuro está conectado a tres centros de Ti, siendo la geometría en S piramidal. Varios dicalcogenuros metálicos adoptan estructuras similares, pero algunos, como el MoS$_2$, no lo hacen. Las capas individuales de TiS$_2$ están unidas entre sí por fuerzas de van der Waals, que son fuerzas intermoleculares relativamente débiles. Cristaliza en el grupo espacial P3m1. La longitud de los enlaces Ti-S es de 2,423 Å.

### Intercalación

Para más información: Intercalación
La propiedad más útil y más estudiada del TiS$_2$ es su capacidad de sufrir intercalación al ser tratado con elementos electropositivos. El proceso es una reacción redox, ilustrada en el caso del litio:
    TiS$_2$ + Li → LiTiS$_2$
LiTiS$_2$ se describe generalmente como Li$^+$[TiS$_2$$^−$]. Durante la intercalación y la desintercalación, se produce una serie de estequiometrias con la fórmula general Li$_x$TiS$_2$ (x < 1). Durante la intercalación, la separación entre capas se amplía (la red se "hincha") y aumenta la conductividad eléctrica del material. La intercalación se ve facilitada por la debilidad de las fuerzas entre capas, así como por la susceptibilidad de los centros de Ti(IV) a la reducción. La intercalación puede llevarse a cabo combinando una suspensión del material de disulfuro y una solución del metal alcalino en amoníaco anhidro. Alternativamente, el TiS$_2$ sólido reacciona con el metal alcalino al calentarse.
El modelo de banda rígida (RBM, por sus siglas en inglés), que supone que la estructura de banda electrónica no cambia con la intercalación, describe los cambios en las propiedades electrónicas tras la intercalación.
La desintercalación es lo contrario de la intercalación; los cationes salen de entre las capas. Este proceso está asociado a la recarga de una batería de Li/TiS$_2$. La intercalación y la desintercalación pueden controlarse mediante voltamperometría cíclica. La microestructura del disulfuro de titanio afecta en gran medida a la cinética de intercalación y desintercalación. Los nanotubos de disulfuro de titanio tienen una mayor capacidad de captación y descarga que la estructura policristalina. Se postula que la mayor superficie de los nanotubos proporciona más sitios de unión para los iones del ánodo que la estructura policristalina.

## Propiedades del material

Formalmente contiene el ion d$^0$ Ti$^{4+}$ y el dianión de cáscara cerrada S$^{2-}$, el TiS$_2$ es esencialmente diamagnético. Su susceptibilidad magnética es de 9 x 10$^{-6}$ emu/mol, siendo este valor sensible a la estequiometría. El disulfuro de titanio es un semimetal, lo que significa que existe un pequeño solapamiento entre la banda de conducción y la banda de valencia.

### Propiedades a alta presión

Las propiedades del polvo de disulfuro de titanio se han estudiado mediante difracción de rayos X (DRX) de sincrotrón a alta presión a temperatura ambiente. A presión ambiente, el TiS$_2$ se comporta como semiconductor, mientras que a altas presiones de 8 $^{GPa}$ el material se comporta como semimetal.A 15 GPa, las propiedades de transporte cambian. No hay cambios significativos en la densidad de estados en el nivel de Fermi hasta 20 GPa y el cambio de fase no se produce hasta 20,7 GPa. Se observó un cambio en la estructura del TiS$_2$ a una presión de 26,3 GPa, aunque no se ha determinado la nueva estructura de la fase de alta presión.
La celda unitaria del disulfuro de titanio es de 3,407 por 5,695 angstroms. El tamaño de la celda unitaria disminuyó a 17,8 GPa. La disminución del tamaño de la celda unitaria fue mayor que la observada en MoS$_2$ y WS$_2$, lo que indica que el disulfuro de titanio es más blando y compresible. El comportamiento a la compresión del disulfuro de titanio es anisótropo. El eje paralelo a las capas S-Ti-S (eje c) es más compresible que el eje perpendicular a las capas S-Ti-S (eje a) debido a las débiles fuerzas de van der waals que mantienen unidos los átomos de S y Ti. A 17,8 GPa, el eje c se comprime un 9,5% y el eje a un 4%. La velocidad longitudinal del sonido es de 5284 m/s en el plano paralelo a las capas S-Ti-S. La velocidad longitudinal del sonido perpendicular a las capas es de 4383 m/s.

## Síntesis

El disulfuro de titanio se prepara por la reacción de los elementos a alrededor de 500 °C.
    Ti + 2 S → TiS$_2$
Puede sintetizarse más fácilmente a partir del tetracloruro de titanio, pero este producto suele ser menos puro que el obtenido a partir de los elementos.
    TiCl$_4$ + 2 H$_2$S → TiS$_2$ + 4 HCl
Esta ruta se ha aplicado a la formación de películas de TiS$_2$ por deposición química de vapor. Pueden emplearse tioles y disulfuros orgánicos en lugar de sulfuro de hidrógeno.
Se conoce una variedad de otros sulfuros de titanio.
    2 TiS$_2$ → Ti$_2$S$_3$ + S

### Propiedades químicas del TiS$_2$

Las muestras de TiS$_2$ son inestables en el aire. Al calentarse, el sólido se oxida y se convierte en dióxido de titanio:
    TiS$_2$ + O$_2$ → TiO$_2$ + 2 S
El TiS2 también es sensible al agua:
    TiS$_2$ + 2H$_2$O → TiO$_2$ + 2 H$_2$S
Al calentarse, el TiS2 libera azufre, formando el derivado titanio(III):
    2 TiS$_2$ → Ti$_2$S$_3$ + S

### Síntesis sol-gel

Se han preparado láminas delgadas de TiS$_2$ mediante el proceso sol-gel a partir de isopropóxido de titanio (Ti(OPr$^i$)$_4$) seguido de un recubrimiento por centrifugación. Este método permite obtener material amorfo que cristaliza a altas temperaturas en TiS$_2$ hexagonal, con orientaciones de cristalización en las direcciones [001], [100] y [001]. Debido a su elevada superficie, estas películas resultan atractivas para aplicaciones en baterías.

### Morfologías inusuales de TiS$_2$

Morfologías más especializadas - nanotubos, nanoclusters, filamentos, nanodiscos, películas finas, fullerenos - se preparan combinando reactivos estándar, a menudo TiCl$_4$, de formas poco habituales. Por ejemplo, se obtuvieron morfologías en forma de flor tratando una solución de azufre en 1-octadeceno con tetracloruro de titanio.

### Materiales similares a los fullerenos

Se ha preparado una forma de TiS$_2$ con una estructura similar a la de los fullerenos utilizando el método TiCl$_4$/H$_2$S. Las estructuras esféricas resultantes tienen diámetros de entre 30 y 80 nm. Debido a su forma esférica, estos fullerenos presentan un coeficiente de fricción y un desgaste reducidos, lo que puede resultar útil en diversas aplicaciones.

### Nanotubos

Los nanotubos de TiS$_2$ pueden sintetizarse utilizando una variación de la ruta TiCl$_4$/H$_2$S. Según la microscopía electrónica de transmisión (MET), estos tubos tienen un diámetro exterior de 20 nm y un diámetro interior de 10 nm. La longitud media de los nanotubos era de 2-5 µm y se comprobó que eran huecos. Los nanotubos de TiS$_2$ con puntas abiertas almacenan hasta un 2,5% en peso de hidrógeno a 25 °C y 4 MPa de presión de hidrógeno gaseoso. Las velocidades de absorción y desorción son rápidas, lo que resulta atractivo para el almacenamiento de hidrógeno. Se postula que los átomos de hidrógeno se unen al azufre.

### Nanoclusters y nanodiscos

Los nanoclusters o puntos cuánticos de TiS$_2$ tienen propiedades electrónicas y químicas distintivas debidas al confinamiento cuántico y a una relación superficie/volumen muy grande. Los nanoclusters pueden sintetizarse utilizando micelas. Los nanoclusters se preparan a partir de una solución de TiCl$_4$ en yoduro de tridodecilmetilamonio (TDAI), que sirve como estructura de micela inversa y siembra el crecimiento de los nanoclusters en la misma reacción general que los nanotubos. La nucleación sólo se produce dentro de la jaula de micelas debido a la insolubilidad de las especies cargadas en el medio continuo, que suele ser un aceite inerte de baja constante dieléctrica. Al igual que el material a granel, la forma nanocluster del TiS$_2$ es una estructura hexagonal en capas. El confinamiento cuántico crea estados electrónicos bien separados y aumenta la brecha de banda más de 1 eV en comparación con el material a granel. Una comparación espectroscópica muestra un gran desplazamiento azul de los puntos cuánticos de 0,85 eV.
Los nanodiscos de TiS$_2$ se obtienen tratando TiCl$_4$ con azufre en oleilamina.

## Aplicaciones

La promesa del disulfuro de titanio como material catódico en baterías recargables fue descrita en 1973 por M. Stanley Whittingham. Los dicalcogenuros de los grupos IV y V llamaron la atención por sus elevadas conductividades eléctricas. La batería descrita originalmente utilizaba un ánodo de litio y un cátodo de disulfuro de titanio. Esta batería tenía una alta densidad energética y la difusión de iones de litio en el cátodo de disulfuro de titanio era reversible, lo que hacía que la batería fuera recargable. Se eligió el disulfuro de titanio porque es el calcogenuro más ligero y barato. El disulfuro de titanio también tiene la velocidad más rápida de difusión de iones de litio en la red cristalina. El principal problema era la degradación del cátodo tras múltiples reciclados. Este proceso de intercalación reversible permite que la batería sea recargable. Además, el disulfuro de titanio es el más ligero y el más barato de todos los dicalcogenuros estratificados de los grupos IV y V. En la década de 1990, el disulfuro de titanio fue sustituido por otros materiales catódicos (óxidos de manganeso y cobalto) en la mayoría de las pilas recargables.
El uso de cátodos de TiS$_2$ sigue siendo interesante en baterías de litio de estado sólido, por ejemplo, para vehículos eléctricos híbridos y vehículos eléctricos enchufables.
A diferencia de las baterías de estado sólido, la mayoría de las baterías de litio emplean electrolitos líquidos, que plantean problemas de seguridad debido a su inflamabilidad. Se han propuesto muchos electrolitos sólidos diferentes para sustituir a estos peligrosos electrolitos líquidos. En la mayoría de las baterías de estado sólido, la elevada resistencia interfacial reduce la reversibilidad del proceso de intercalación, lo que acorta el ciclo de vida. Estos efectos interfaciales indeseables son menos problemáticos en el caso del TiS$_2$. Una batería de litio totalmente de estado sólido mostró una densidad de potencia de 1.000 W/kg a lo largo de 50 ciclos, con una densidad de potencia máxima de 1.500 W/kg. Además, la capacidad media de la batería disminuyó menos de un 10% en 50 ciclos. Aunque el disulfuro de titanio tiene una alta conductividad eléctrica, una alta densidad de energía y una alta potencia, su tensión de descarga es relativamente baja en comparación con otras baterías de litio en las que los cátodos tienen potenciales de reducción más altos.